Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 577 



seitig anliegend oder die ganze Gefiißbreite einnehmend. Mit Eisenchlorid 

 wird der gefärbte Zellinhalt tiefschwarz i). 



Sehr geeignet zu tragfahigen Holzkonstruktionen (z, B. in Berg- 

 werken), zum Wagenbau (an Stelle von Eschenholz), zur Herstellung von 

 Fußböden und Spazierstücken, auch wertvoll für die Möbeltischlerei und 

 Drechslerei. 



Anmerkung 1. Als >'Albizzia Lebbek«"-] kam ein nußbraunes, 

 gewässertes (s. p. 316) sehr hartes, dichtes und schweres (in Wasser 

 sinkendes) Kernholz zur Untersuchung, das unter dem Namen: ; Ost- 

 indisches Nußbaumholz« angeblich in der Möbel- und Kunsttisch- 

 lerei Verwendung findet. Wie bei Albizzia Welwitschii erscheinen auf 

 der Hirnfläche die meist kenntlichen, (vereinzelt durch dunklen Kernstoff 

 verstopften) Gefäße auch hier in zahlreichen hellen, etwas quergedehnten, 

 stellenweise zusammenfließenden Pünktchen 3), doch fehlen die dort, 

 namentlich unter der Lupe, so auffälligen ununterbrochenen hellen Quer- 

 hnien, wenigstens sind solche hier im allgemeinen minder häufig und 

 weit zarter. Die zahlreichen Markstrahlen (auf 2 mm Querschnittsbreite 

 oft über 20) sind in dieser Ansicht sehr fein, stellenweise selbst unter der 

 Lupe fast verschwindend; diese läßt in der Umgebung der Gefäße und 

 außerdem in zarten Querzonen feine weiße Pünktchen wahrnehmen 

 (Einzelkristalle von Kalziumoxalat, im Strangparenchym reichlich vor- 

 handen). Längsschnittflächen fast glanzlos, sehr deutlich nadelrissig, in 

 den angeschnittenen Gefäßen mitunter schwarzer glänzender Inhalt, auch 

 hier in der Umgebung dieser, sowie anderwärts in der Grundmasse, unter 

 kräftiger Lupe weiße Pünktchen und Strichelchen von gleicher Bedeu- 

 tung wie oben. Die Markstrahlen bilden im radialen Längsschnitt wenig 

 auffällige Querstreifen, im tangentialen erst mit stärkerer Lupe wahr- 



1) Splint- wie Kernholz gibt Substanz an Alkohol ab, der beim Verdunsten im 

 ührschälchen weißlichen Rückstand hinterläßt. Dieser wird, wenn aus Kernholz stam- 

 mend, von Eisenchlorid geschwärzt. 



2) Diese Bestimmung kann kaum richtig sein, denn für das Holz der im trop. 

 Asien u. Afrika einheimischen Älbixxia Lebbelc Benth. (siehe oben p. 395) geben die 

 ausführlichen Beschreibungen von Ursprung (Beitr. zur Kenntnis der Anat. u. Jahres- 

 ringbildung trop. Holzarten, Dissert., Basel, 1900, p. 13; u. bei Moll u. Janssonius 

 (Mikrographie des Holzes usw., Lief. 4, p. 190) 2- bis 5-schichtigc, bzw. 3- bis 4- 

 schichtige Markstrahlen an, während in der untersuchten Probe alle Markstrahlen 

 einschichtig sind (siehe oben). Immerhin könnte es sich aber um eine Albizzia-Art 

 handeln, da in dieser Gattung auch Hölzer mit nur einschichtigen Markstrahlen vor- 

 kommen, wie z. B. das von A. moluccana Miqu. (siehe Burgerstein in Ber. Deutsch. 

 Bot. Ges. 12, 1894, p. 170 u. 267 u. Strasburger, Histol. Beiträge. 3, 1891, p. 172). 



3) Das Querschnittsbild bei Stone (1. c, Taf. V, Fig. 40) für Älbixxia odora- 

 tissima Benth. u. A. Lebbek Benth. ist kaum auf ein Albizziaholz zu beziehen. 



Wiesner, Rohstoffe. II. Band. 3. Aufl. 37 



